jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
1ère cependant il ne faudrait pas croire que d'après les expériences précédentes l'accroissement est uniquement dû à l'influence des couches antérieures sur la couche postérieure. Car le temps où le contact de l'air a exercé de l'influence sur l'huile n° 1 et sur les mélanges qui avaient été préparés pour les nos 2 et 3 comme nous le verrons, c'est-à-dire que le mélange n° 1, appliqué en première couche sur une surface de verre, aurait employé moins de vingt-six jours à sécher, et plus de huit jours (~AetB). 21. Plusieurs observations m'ayant conduit à penser que la nature des surfaces sur lesquelles on étend la peinture exerce de l'influence sur sa dessiccation, j'ai fait donner le même jour une première couche d'huiles diversement préparées, et de différentes peintures, sur deux planches de bois de chêne l'une avait été peinte en brun avec huile de lin, siccatif, céruse, rouge de fer et noir, tandis que l'autre ne l'avait point été. Chaque planche était divisée en onze zones, et chaque zone était subdivisée en trois parties égales, afin d'apprécier l'état d'une couche, de deux couches et de trois couches de chaque huile et de chaque peinture. Ainsi, la première couche était donnée à toute la zone; la seconde couche à deux parties de cette zone, et la troisième couche à une partie seulement. Il s'était écoulé douze jours depuis que la première planche avait été peinte en brun jusqu'à l'époque de mes expériences. Les matières employées étaient identiques sur les deux planches et appliquées presque simultanément. 22. Voici le résumé et les conclusions des expériences faites sur le chêne peint en brun dont les résultats sont consignés dans le 1er tableau. (Voir à la fin du Mémoire.) (a) Huile de lin, huile de lin lithargirée, huile de lin manganésée, huile d'œillet. Huile de lin Huile de lin lithargirée Huile de lin manganésée Durée de l'effet ~°" 2 jours. 1ère couche. 2e couche. 3e couche. 9° couche. 23 2 43 77 L'huile de lin pure sèche bien moins vite que les huiles lithargirée et manganésée. Si la première couche d'huile de lin pure
à toute la zone; la seconde couche à deux parties de cette zone, et la troisième couche à une partie seulement. Il s'était écoulé douze jours depuis que la première planche avait été peinte en brun jusqu'à l'époque de mes expériences. Les matières employées étaient identiques sur les deux planches et appliquées presque simultanément. 22. Voici le résumé et les conclusions des expériences faites sur le chêne peint en brun dont les résultats sont consignés dans le 1er tableau. (Voir à la fin du Mémoire.) (a) Huile de lin, huile de lin lithargirée, huile de lin manganésée, huile d'œillet. Huile de lin Huile de lin lithargirée Huile de lin manganésée Durée de l'effet ~°" 2 jours. 1ère couche. 2e couche. 3e couche. 9° couche. 23 2 43 77 L'huile de lin pure sèche bien moins vite que les huiles lithargirée et manganésée. Si la première couche d'huile de lin pure a séché bien plus rapidement, c'est qu'elle a subi une influence de la part de la peinture qui couvrait la planche. L'huile d'œillet a séché d'abord un peu plus lentement que l'huile de lin, puis elle a séché plus rapidement. (b) Huiles et céruse. Huile de lin. Huile de lin. Céruse. Huile de lin lithargirée. Huile de lin manganésée. Céruse. Céruse. Durée de l'effet 2 jours. 2 jours. 2 jours. 1ère couche. 2e couche. 3e couche. 1er TABLEAU (alinéa 22, page 224). PLANCHE DE BOIS DE CHÊNE PEINT EN BRUN AVEC NOIR, ROUGE DE FER ET CÉRUSE BROYÉE A L'HUILE DE LIN ET SICCATIF. N° 1. N° 2. N° 3. N° 4. N° 5. N° 6. N° 7. N° 8. N° 9. N° 10. N° 11. 23 décembre 1850, à 8 heures du matin, on donne les préparations suivantes : Huile d'œillette. Huile de lin lithargirée. Huile de lin manganésée. Huile de lin. Huile de lin. Huile de lin. Huile de lin. Huile de lin. Huile de lin. 1ère couche de l'huile de lin. 2e couche de l'huile de lin lithargirée. 3e couche de l'huile de lin manganésée. 4e couche de l'huile de lin. 5e couche de l'huile de lin.
Céruse. Huile de lin lithargirée. Huile de lin manganésée. Céruse. Céruse. Durée de l'effet 2 jours. 2 jours. 2 jours. 1ère couche. 2e couche. 3e couche. 1er TABLEAU (alinéa 22, page 224). PLANCHE DE BOIS DE CHÊNE PEINT EN BRUN AVEC NOIR, ROUGE DE FER ET CÉRUSE BROYÉE A L'HUILE DE LIN ET SICCATIF. N° 1. N° 2. N° 3. N° 4. N° 5. N° 6. N° 7. N° 8. N° 9. N° 10. N° 11. 23 décembre 1850, à 8 heures du matin, on donne les préparations suivantes : Huile d'œillette. Huile de lin lithargirée. Huile de lin manganésée. Huile de lin. Huile de lin. Huile de lin. Huile de lin. Huile de lin. Huile de lin. 1ère couche de l'huile de lin. 2e couche de l'huile de lin lithargirée. 3e couche de l'huile de lin manganésée. 4e couche de l'huile de lin. 5e couche de l'huile de lin. 6e couche de l'huile de lin. 7e couche de l'huile de lin. 8e couche de l'huile de lin. 9e couche de l'huile de lin. 10e couche de l'huile de lin. Le 25 décembre, à 8 heures, commence à prendre. Sèche. Le 26. Sèche. Sèche. Sèche. Sèche. Sèche. Le 27. Sèche. Sèche. Sèche. Le 28. Commence à prendre. Sèche. Le 29. Commence à prendre. Sèche. Le 30. Sèche. Sèche. Sèche. Le 31. Sèche. Sèche. Le 1er janvier 1851. Sèche. Sèche. Le 2. Prise. Prise. Le 3. Prise. Prise. Le 4. Prise parfaitement. Sèche. Prise. Le 5. Prise parfaitement. Sèche. Prise. Le 6. Prise en partie. Le 7. Commence à sécher. Presque prise. Presque sèche. Le 8. Commence à sécher. Presque sèche. Presque sèche. Le 9. Continuation avancée. Sèche. Presque sèche. Le 10. Commence à sécher. Presque sèche. Le 11. Presque sèche. Sèche. Le 12. Commence à sécher. Fraîche. Presque sèche. Le 13. Presque sèche. Prise. Sèche. Le 14. Sèche. 3e couche. Sèche. Presque sèche. Le 15. Commence à sécher. Fraîche. Presque sèche. Le 16. Presque sèche. Prise. Sèche. Le 17. Presque sèche. Prise. Sèche. Le 18. Fraîche. Prise. Sèche. Le 19. Fraîche. Prise. Sèche. Le 20. Fraîche. Prise. Sèche. Le 21.
Sèche. Sèche. Le 28. Commence à prendre. Sèche. Le 29. Commence à prendre. Sèche. Le 30. Sèche. Sèche. Sèche. Le 31. Sèche. Sèche. Le 1er janvier 1851. Sèche. Sèche. Le 2. Prise. Prise. Le 3. Prise. Prise. Le 4. Prise parfaitement. Sèche. Prise. Le 5. Prise parfaitement. Sèche. Prise. Le 6. Prise en partie. Le 7. Commence à sécher. Presque prise. Presque sèche. Le 8. Commence à sécher. Presque sèche. Presque sèche. Le 9. Continuation avancée. Sèche. Presque sèche. Le 10. Commence à sécher. Presque sèche. Le 11. Presque sèche. Sèche. Le 12. Commence à sécher. Fraîche. Presque sèche. Le 13. Presque sèche. Prise. Sèche. Le 14. Sèche. 3e couche. Sèche. Presque sèche. Le 15. Commence à sécher. Fraîche. Presque sèche. Le 16. Presque sèche. Prise. Sèche. Le 17. Presque sèche. Prise. Sèche. Le 18. Fraîche. Prise. Sèche. Le 19. Fraîche. Prise. Sèche. Le 20. Fraîche. Prise. Sèche. Le 21. Fraîche. Prise. Sèche. Le 22. Sèche. 3e couche. Prise. Sèche. Le 23. Fraîche. Prise. Sèche. Le 20. Fraîches. Prise. Prend. Parfaitement sèche. Le 21. Fraîches. Presque sèche. Prend. Le 22. Fraîches. Continue à s'achever. Prise. Le 23. Fraîches. Sèche. Parfaitement prise. Le 24. Fraîches. Presque sèche. Commence à s'embuer. Fraîche. Presque sèche. Commence à s'embuer. Presque sèche. 1 Fraîche. Presque sèche. Commence à s'achever. Fraîche. Sèche: Le 28 Continue à sécher. 1. Le 1er Continue à s'achever. H. Fraîche. Le 30. Sèche parfaite. Fraîche et prise parfaite. Le 31. Presque sèche. Prise par place. Le 1er février. Presque sèche. Parfaitement prise par place. Le 2. Presque sèche. Entièrement sèche. Le 3. Sèche. Le 4. Sèche par place. Le 5. Sèche par place. Le 6. Presque sèche entièrement. Le 7. Sèche. Si la première couche de l'huile de lin et de céruse a séché plus rapidement que la deuxième et la troisième, c'est qu'elle a reçu l'influence de la peinture du fond; l'huile lithargirée n'a pas eu d'influence sur la dessiccation de l'huile de lin mêlée de céruse, tandis que l'huile manganésée l'a accélérée; mais il ne faut pas considérer ce résultat comme absolu il est relatif à la préparation de
Presque sèche. Commence à s'embuer. Presque sèche. 1 Fraîche. Presque sèche. Commence à s'achever. Fraîche. Sèche: Le 28 Continue à sécher. 1. Le 1er Continue à s'achever. H. Fraîche. Le 30. Sèche parfaite. Fraîche et prise parfaite. Le 31. Presque sèche. Prise par place. Le 1er février. Presque sèche. Parfaitement prise par place. Le 2. Presque sèche. Entièrement sèche. Le 3. Sèche. Le 4. Sèche par place. Le 5. Sèche par place. Le 6. Presque sèche entièrement. Le 7. Sèche. Si la première couche de l'huile de lin et de céruse a séché plus rapidement que la deuxième et la troisième, c'est qu'elle a reçu l'influence de la peinture du fond; l'huile lithargirée n'a pas eu d'influence sur la dessiccation de l'huile de lin mêlée de céruse, tandis que l'huile manganésée l'a accélérée; mais il ne faut pas considérer ce résultat comme absolu il est relatif à la préparation de l'huile siccative, car dans une expérience antérieure sur un fond brun la peinture à l'huile lithargirée a séché un peu plus vite que la peinture à l'huile manganésée. (b) Huiles et blanc de zinc. Huile de lin. Huile de lin. Blanc de zinc. Huile de lin litharg. Huile de lin manganésée. Blanc de zinc. Blanc de zinc. Durée de la 1ère couche. jours. 3 jours. 3 jours. de la 2ème couche, 15 3 dessiccat. 13 6 37 à 8 Si la première couche d'huile de lin et de blanc de zinc a séché plus vite que les deux autres couches, c'est qu'elle a reçu l'influence de la peinture de la planche; mais en définitive, le blanc de zinc est siccatif par rapport à l'huile. L'huile de lin lithargirée et surtout l'huile manganésée ont une influence prononcée sur la dessiccation de l'huile pure et du blanc de zinc; (c) Huiles et blanc d'antimoine. Huile de lin. Huile de lin. Blanc d'antimoine. Huile lithargirée. Blanc d'antimoine. 1ère couche. 4 jours. 4 jours. Durée de la 2ème couche. 13 1 3. 18 13 35 L'Influence de la peinture brunâtre de la planche pour faire sécher le blanc d'antimoine uni à l'huile de lin
manganésée. Blanc de zinc. Blanc de zinc. Durée de la 1ère couche. jours. 3 jours. 3 jours. de la 2ème couche, 15 3 dessiccat. 13 6 37 à 8 Si la première couche d'huile de lin et de blanc de zinc a séché plus vite que les deux autres couches, c'est qu'elle a reçu l'influence de la peinture de la planche; mais en définitive, le blanc de zinc est siccatif par rapport à l'huile. L'huile de lin lithargirée et surtout l'huile manganésée ont une influence prononcée sur la dessiccation de l'huile pure et du blanc de zinc; (c) Huiles et blanc d'antimoine. Huile de lin. Huile de lin. Blanc d'antimoine. Huile lithargirée. Blanc d'antimoine. 1ère couche. 4 jours. 4 jours. Durée de la 2ème couche. 13 1 3. 18 13 35 L'Influence de la peinture brunâtre de la planche pour faire sécher le blanc d'antimoine uni à l'huile de lin pure, ou à l'huile de lin mêlée d'huile lithargirée, est bien sensible quand on compare la durée de la dessiccation de la première couche à la dessiccation des deux autres. L'huile lithargirée a une influence siccative sur le mélange d'huile de lin pure et d'oxyde d'antimoine. La céruse est très siccative, par rapport à l'huile de lin pure. En première couche, le blanc de zinc et le blanc d'antimoine ont été indifférents. 23. Voici le résumé et les conclusions des expériences consignées dans le 2e tableau; elles sont comparables à celles du tableau précédent la différence est que le bois sur lequel les huiles et les peintures ont été appliquées était une planche de chêne non peinte préalablement. (a) Huile de lin, huile de lin lithargirée, huile de lin manganésée, huile de lin artificielle. Huile Huile Huile de lin. (huile lithargirée. (huile manganésée.) Durée de la 1ère couche. 22 jours. 20 jours. 31 jours. de la 2ème couche, 13 3 2 déjà 23ème couche. 13 3 2 dessicat. 3ème couche. 22 3 3 69 108 L'huile de lin pure sèche bien plus lentement que les huiles lithargirée et manganésée, et je dois reconnaître ici que la première couche n'était pas
siccative, par rapport à l'huile de lin pure. En première couche, le blanc de zinc et le blanc d'antimoine ont été indifférents. 23. Voici le résumé et les conclusions des expériences consignées dans le 2e tableau; elles sont comparables à celles du tableau précédent la différence est que le bois sur lequel les huiles et les peintures ont été appliquées était une planche de chêne non peinte préalablement. (a) Huile de lin, huile de lin lithargirée, huile de lin manganésée, huile de lin artificielle. Huile Huile Huile de lin. (huile lithargirée. (huile manganésée.) Durée de la 1ère couche. 22 jours. 20 jours. 31 jours. de la 2ème couche, 13 3 2 déjà 23ème couche. 13 3 2 dessicat. 3ème couche. 22 3 3 69 108 L'huile de lin pure sèche bien plus lentement que les huiles lithargirée et manganésée, et je dois reconnaître ici que la première couche n'était pas sèche après vingt-deux jours, comme il le semblerait d'après le tableau. Je le crus; mais ce fut une erreur que je reconnus plus tard. Il est effectivement très difficile de déterminer l'époque précise où une première couche d'huile pure qu'on a étendue sur du bois, ou plus généralement sur un corps poreux, est sèche, par la raison que l'huile pénétrant d'abord dans les pores de ce corps, il n'en reste plus assez à la surface pour produire un enduit brillant, lorsque cette huile sera sèche. TABLEAU (alinéa 93 et a4, pages 226 et 228). PANNEAU DE CHÊNE NON PEINT, N° 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. PLANCHE DE CHÊNE NON PEINT. Huile d'œuvre. 1ère couche, 2ème couche, 3ème couche, 4ème couche, 5ème couche, 6ème couche, 7ème couche, 8ème couche, 9ème couche, 10ème couche, 11ème couche, 12ème couche. Etat. Fraîche. Presque sèche. Sèche parfaite. Presque sèche. prise. Parfaitement prise. Fraîche. Commence à prendre. Fraîche. Prise. Le 27. Fraîche et embue. Sèche, 2ème couche. pris, Presque sèche, Sèche. 3ème couche, 4ème couche, 5ème couche. Fraîche. Pris. Fraîche. Fraîche. Le 28. Fraîche et embue. Prise, Sèche (1). 3ème Sèche, 2ème couche. Bien Pris, parfaitement prise, Fraîche. Parfaitement
corps poreux, est sèche, par la raison que l'huile pénétrant d'abord dans les pores de ce corps, il n'en reste plus assez à la surface pour produire un enduit brillant, lorsque cette huile sera sèche. TABLEAU (alinéa 93 et a4, pages 226 et 228). PANNEAU DE CHÊNE NON PEINT, N° 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. PLANCHE DE CHÊNE NON PEINT. Huile d'œuvre. 1ère couche, 2ème couche, 3ème couche, 4ème couche, 5ème couche, 6ème couche, 7ème couche, 8ème couche, 9ème couche, 10ème couche, 11ème couche, 12ème couche. Etat. Fraîche. Presque sèche. Sèche parfaite. Presque sèche. prise. Parfaitement prise. Fraîche. Commence à prendre. Fraîche. Prise. Le 27. Fraîche et embue. Sèche, 2ème couche. pris, Presque sèche, Sèche. 3ème couche, 4ème couche, 5ème couche. Fraîche. Pris. Fraîche. Fraîche. Le 28. Fraîche et embue. Prise, Sèche (1). 3ème Sèche, 2ème couche. Bien Pris, parfaitement prise, Fraîche. Parfaitement prise. Sèche. Sèche. Fraîche. Fraîche. Le 29. Fraîche et embue. Presque sèche. Commence à prendre Commence à prendre Presque sèche. Parfaitement sèche. Fraîche. Sèche. 2ème couche. Commence à prendre Fraîche. Fraîche. Le 30. Foraine et commence à s'achever. Sèche. Presque sèche. Presque sèche Sèche. 3ème couche. Fraîche. Commence à prendre Presque sèche. Fraîche. Fraîche. Le 31. Fraîche et commence à s'achever. Prévue prise. Fraîche. Prise. Presque sèche. Sèche. 3ème couche. Fraîche. Pris. Le 1er. Continue à s'achever. Continue. Prise. Fraîche. Fraîche. Moins fraîche et embue. Le 2e. Continue. Fraîche. Le 3e. Continue fraîche à s'échapper embue. Continue. Fraîche. Le 4e. Continue. Fraîche. Sèche sur la partie pleine, Continuation. 5ème couche, 6ème couche, 7ème couche, 8ème couche, 9ème couche, 10ème couche, 11ème couche, 12ème couche, 13ème couche, 14ème couche, 15ème couche, 16ème couche, 17ème couche, 18ème couche, 19ème couche, 20ème couche, 21ème couche, 22ème couche, 23ème couche, 24ème couche, 25ème couche. Continuation. Continue. Continue. Continue. Continue. Continue. pétement embué! Continue. Fraîche. Contente. 2. Compétement embué, Continue. Fraîche. Contente. 3. Compétement embué, Continue. Fraîche. Contente. 4. Compétement embué, Continue. Fraîche. Contente. 5. Compétement embué, Continue. Fraîche. Contente. 6. Compétement embué, Continuant. Sèche. 7. Compétement embué, Continuant. Sèche. 8. Compétement embué, Continuant. Sèche.
Presque sèche. Fraîche. Fraîche. Le 31. Fraîche et commence à s'achever. Prévue prise. Fraîche. Prise. Presque sèche. Sèche. 3ème couche. Fraîche. Pris. Le 1er. Continue à s'achever. Continue. Prise. Fraîche. Fraîche. Moins fraîche et embue. Le 2e. Continue. Fraîche. Le 3e. Continue fraîche à s'échapper embue. Continue. Fraîche. Le 4e. Continue. Fraîche. Sèche sur la partie pleine, Continuation. 5ème couche, 6ème couche, 7ème couche, 8ème couche, 9ème couche, 10ème couche, 11ème couche, 12ème couche, 13ème couche, 14ème couche, 15ème couche, 16ème couche, 17ème couche, 18ème couche, 19ème couche, 20ème couche, 21ème couche, 22ème couche, 23ème couche, 24ème couche, 25ème couche. Continuation. Continue. Continue. Continue. Continue. Continue. pétement embué! Continue. Fraîche. Contente. 2. Compétement embué, Continue. Fraîche. Contente. 3. Compétement embué, Continue. Fraîche. Contente. 4. Compétement embué, Continue. Fraîche. Contente. 5. Compétement embué, Continue. Fraîche. Contente. 6. Compétement embué, Continuant. Sèche. 7. Compétement embué, Continuant. Sèche. 8. Compétement embué, Continuant. Sèche. 9. Compétement embué, Continuant. Sèche. 10. Compétement embué, Continuant. Sèche. 11. Compétement embué, Continuant. Sèche. 12. Compétement embué, Continuant. Sèche. 13. Compétement embué, Continuant. Sèche. 14. Compétement embué, Continuant. Sèche. 15. Compétement embué, Continuant. Sèche. 16. Compétement embué, Continuant. Sèche. 17. Compétement embué, Continuant. Sèche. 18. Compétement embué, Continuant. Sèche. 19. Compétement embué, Continuant. Sèche. 20. Compétement embué, Continuant. Sèche. 21. Compétement embué, Continuant. Sèche. 22. Compétement embué, Continuant. Sèche. 23. Compétement embué, Continuant. Sèche. 24. Compétement embué, Continuant. Sèche. 25. Compétement embué, Continuant. Sèche. 26. Compétement embué, Continuant. Sèche. 27. Compétement embué, Continuant. Sèche. 28. Compétement embué, Continuant. Sèche. 29. Compétement embué, Continuant. Sèche. 30. Compétement embué, Continuant. Sèche. 31. Compétement embué, Continuant. Sèche. 32. Compétement embué, Continuant. Sèche. 33. Compétement embué, Continuant. Sèche. 34. Compétement embué, Continuant. Sèche. 35. Compétement embué, Continuant. Sèche. 36. Compétement embué, Continuant. Sèche. 37. Compétement embué, Continuant. Sèche. 38. Compétement embué, Continuant. Sèche. 39. Compétement embué, Continuant. Sèche. 40. Compétement embué, Continuant. Sèche. 41. Compétement embué, Continuant. Sèche. 42. Compétement embué, Continuant. Sèche. 43. Compétement embué, Continuant. Sèche. 44. Compétement embué, Continuant. Sèche. 45. Compétement embué, Continuant. Sèche. 46. Compétement embué, Continuant. Sèche. 47. Compétement embué, Continuant. Sèche. 48. Compétement embué, Continuant. Sèche.
19. Compétement embué, Continuant. Sèche. 20. Compétement embué, Continuant. Sèche. 21. Compétement embué, Continuant. Sèche. 22. Compétement embué, Continuant. Sèche. 23. Compétement embué, Continuant. Sèche. 24. Compétement embué, Continuant. Sèche. 25. Compétement embué, Continuant. Sèche. 26. Compétement embué, Continuant. Sèche. 27. Compétement embué, Continuant. Sèche. 28. Compétement embué, Continuant. Sèche. 29. Compétement embué, Continuant. Sèche. 30. Compétement embué, Continuant. Sèche. 31. Compétement embué, Continuant. Sèche. 32. Compétement embué, Continuant. Sèche. 33. Compétement embué, Continuant. Sèche. 34. Compétement embué, Continuant. Sèche. 35. Compétement embué, Continuant. Sèche. 36. Compétement embué, Continuant. Sèche. 37. Compétement embué, Continuant. Sèche. 38. Compétement embué, Continuant. Sèche. 39. Compétement embué, Continuant. Sèche. 40. Compétement embué, Continuant. Sèche. 41. Compétement embué, Continuant. Sèche. 42. Compétement embué, Continuant. Sèche. 43. Compétement embué, Continuant. Sèche. 44. Compétement embué, Continuant. Sèche. 45. Compétement embué, Continuant. Sèche. 46. Compétement embué, Continuant. Sèche. 47. Compétement embué, Continuant. Sèche. 48. Compétement embué, Continuant. Sèche. 49. Compétement embué, Continuant. Sèche. 50. Compétement embué, Continuant. Sèche. Sur le même bois, la même peinture que celle qui avait été donnée en deuxième couche, donnée en première couche, a employé dix jours à sécher au lieu de six. La deuxième couche avait été préparée avec la peinture qui avait soixante-six jours d'âge, et de l'huile de lin qui avait servi à la préparer et qui était restée dans un flacon fermé, mais contenant de l'air. Les conséquences de cette expérience sont donc 1°. Que la peinture gardée soixante-six jours est plus siccative qu'au moment où elle a été préparée; 2°. Que, malgré cela, la première couche a agi comme siccatif sur la seconde, puisque celle-ci a séché en six jours, au lieu de dix. Et finalement la même peinture, âgée de soixante-seize jours, étendue en deuxième couche et en première couche, toujours sur bois de chêne, n'a plus mis dans les deux cas à sécher que cinq jours. Conscutivement, il était arrivé que, par le temps où par l'influence des agents atmosphériques, la peinture avait acquis une propriété siccative assez prononcée pour ne plus recevoir d'influence d'une couche de la même peinture donnée antérieurement. Mêmes résultats pour la
avait soixante-six jours d'âge, et de l'huile de lin qui avait servi à la préparer et qui était restée dans un flacon fermé, mais contenant de l'air. Les conséquences de cette expérience sont donc 1°. Que la peinture gardée soixante-six jours est plus siccative qu'au moment où elle a été préparée; 2°. Que, malgré cela, la première couche a agi comme siccatif sur la seconde, puisque celle-ci a séché en six jours, au lieu de dix. Et finalement la même peinture, âgée de soixante-seize jours, étendue en deuxième couche et en première couche, toujours sur bois de chêne, n'a plus mis dans les deux cas à sécher que cinq jours. Conscutivement, il était arrivé que, par le temps où par l'influence des agents atmosphériques, la peinture avait acquis une propriété siccative assez prononcée pour ne plus recevoir d'influence d'une couche de la même peinture donnée antérieurement. Mêmes résultats pour la peinture au blanc d'antimoine que pour la peinture au blanc de zinc. La peinture à l'huile de lin pure et au blanc d'antimoine, qui avait mis cinquante-neuf jours à sécher en première et en deuxième couche, employée en troisième couche, a mis sept jours seulement à sécher, tandis qu'en première couche elle a mis vingt-neuf jours. Les conséquences de cette expérience sont donc 1°. Que la peinture gardée cinquante-neuf jours est plus siccative qu'au moment de sa préparation; 2°. Que, malgré cela, les deux couches de peinture ont agi comme siccatif sur la troisième couche de cette même peinture, puisque celle-ci a séché en sept jours au lieu de vingt-neuf. Les résultats précédents offrant la preuve de l'influence des corps que l'on peint sur la durée de la dessiccation de la peinture et des huiles qu'on applique à leur surface, je me suis livré aux expériences comparatives que je vais rapporter sur les corps suivants le cuivre, le laiton, le zinc, le fer, le plomb, la porcelaine vernissée, la porcelaine non vernissée, le verre, le plâtre, le sapin du Nord et le peuplier. Les résultats de ces expériences sont exposés dans le troisième tableau, à la fin du Mémoire. A.